38 ^ II- Heinrich Barvíř: 



das Licht mit einer kleineren Geschwindigkeit als íq der Luft fortsetzt, 

 wobei der Lichtbrechungsexponent wenig grösser als Eins sein soll. 

 Speziell berechnet Quincke aus seinen entsprechenden Beobachtungen ^) 

 für Silber n — 0-342 . . 0-6, für Gold w < L 



Darüber, was derselbe Autor aus seinen Beobachtungen bezüglich 

 der „Newtonschen Farbenring e'-^ bei prismatischen und linsenförmigen 

 Silberschichten in Pogg. Ann. 129 (1866) pag. 186, 187 deduziert, 

 soll hier in Rücksicht auf die Erklärung W. Voigt's dortselbst, N. 

 F. 25, 1885, pag. 96, keine weitere Bemerkung gemacht werden, nur 

 dass Quincke für n des Silbers einen grösseren Wert berechnete, als 

 alle bekannte Brechungsexponenten aufweisen, obwohl „dieselben 

 Silberplatten mit einer anderen Methode untersucht einen Brechungs- 

 exponenten <: 1 zeigten, oder gar einen unmöglichen, nämlich nega- 

 tiven Wert desselben". 



Einen anderen Weg betrat Wernicke, welcher aus der Ver- 

 gleichung der Abnahme des Lichtes bei normaler und geneigter In- 

 zidenz die Richtung des Strahles im Metall und daraus den zugehö- 

 rigen Brechungsexponenteu berechnen will,') und den Brechungsexpo- 

 nenten des Silbers aus seinen Beobachtungen auf 3 bis 5 (3-02 bis 

 5-18) berechnet. Allein seine theoretische Annahme wurde von F. 

 EiSENLOHR und W. Voigt nicht anerkannt.^) 



Andere Methoden beruhen auf der Beobachtung des reflektierten 

 Lichtes. 



Den von Kundt berechneten Lichtbrechungsexponenten verhältnis- 

 mässig nahe stehende Zahlen erhielt man durch Berechnung der rela- 

 tiven Phasenverzögerung und des relativen Amplitudeuverhältnisses 

 beim reflektierten Lichte nach einigen Formeln. Beer berechnete nach 

 der ÜAUoHY'schen Theorie ^) aus den zugehörigen Beobachtungen 

 Jamin's für Silber hd — 2694^ äusserstes Rot 02329, äuss. Violett 



'^) G. Quincke: üeber die Brechungsexponeuten der Metalle. Pogg. Ann. 

 120, 1863, pag. 602, 604, 142, 1871, pag. 186. 



^) W. Wernicke : üeber die Absorption und Brechung des Lichtes in me- 

 tallisch undurchsichtigen Körpern. .Pogg. Ann. d. Phys. u. Chemie, 155, 1875, 

 pag. 87—95. 



") F. EiSENLOHR : Zur Metallreflexion, dortüelüst N. F. Bd. 1 {237, 1877) 

 pag. 119 — 206, bes. p. 201—203. W. Voigt: Die optischen Eigenschaften sehr 

 dünner Metallschichten, dortselbst 25 (1885), pag. 96. 



^) A. Beer: Herleitung der allgemeinen CAucHY'schen Reflexionsfcrmeln 

 für durchsichtige und undurchsichtige Körper. Tabelle der Brechungsindices und 

 der Ab?orptionscoefficienten des verschiedenfarbigen Lichtes in Metallen, Pogg. 

 Ann. 92, 1854, pag. 417—418. 



